## Journal of Scientech Research and Development
Volume 5, Issue 2, December 2023 P-ISSN: 2715-6974            E-ISSN: 2715-5846 Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## THE EFFECT OF AGGREGATE GRADATION ON THE PHYSICAL AND MECHANIC CHARACTERISTICS OF CONCRETE

## PENGARUH GRADASI AGREGAT TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK DAN MEKANIK BETON
Arjuna Baqhis Umar 1 , Retno  Trimurtiningrum 3
1,2 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945
E-mail: arjunaumar73@gmail.com 3 ,  retnotrimurti@untag-sby.ac.id 2
ARTICLE  INFO ABSTRACT
Correspondent:
Arjuna Baqhis Umar arjunaumar73@gmail.com Key words: aggregate, compressive strength, aggregate gradation Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.ph p/JSCR
Page: 580 - 591
Concrete  is  a  composite  material  consisting  of  water,  cement,  fine aggregate  and  coarse  aggregate.  Good  concrete  has  good compressivestrength  properties, is easy to work with, is economical,  has durability, on of these properties that influences  it is the size of the coarse aggregate. The meaning of aggregat size does not only refer to the size of the  aggregat  but  also  to  the  gradation  of  the  agregate.  The  aim  of conducting  this research is to determine  the effect of aggregat gradation on  slump,  bulk  volume,  infiltration  and  compressive  strength  of concrete.in  this research,  we used a method that refers to SNI 03 – 2834 – 2000. The research results show that the slump value for concreate with a maksimum  diameter  is 10mm, and combine  aggregat 5 – 10 – 20mm gets  the  same  slump  value,  namely  10cm.  The  highest specific gravity value was obtained from combined aggregat 5 – 10 – 20mm whith a value a of 2461,80kg/m3. For the aggregat infiltration value with a maksimum diameter  of 10mm,  it has the smallest  infiltration value with a value of 4,1494%. The  highest  compressive  strength  value  was  obtained  from combined  aggregat 5 – 10 – 20mm giving a compressive strength  value of 34,96 Mpa.
Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.
INFO  ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Arjuna Baqhis Umar arjunaumar73@gmail.com
Kata kunci: agregat, kuat tekan, gradasi agregat
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde
x.php/JSCR
Hal: 580 - 591
Beton  merupakan material komposit  yang terdiri  dari air, semen, agregat halus dan agregat kasar. Beton yang baik mempunyai sifat kuat  tekan  yang  baik,  mudah  dikerjakan,  ekonomis, berdurabilitas,  dari sifat tersebut  salah satu yang  mempengaruhi adalah  ukuran  agregat  kasar.  Maksud  dari  ukuran  agregat  ini tidak  hanya  mengacu  pada  diameter  agregat  tapi  dari  gradasi agregat  tersebut.  Tujuan  melakukan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui  pengaruh  gradasi  agregat  tehadap  slump,  berat volume,  resapan,  dan  kuat  tekan  beton.  Pada  penelitian  ini menggunakan metode  yang mengacu pada SNI  03 – 2834 – 2000.
Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  slump  beton  diameter maksimum  10mm,  dan  agregat  combine  5 – 10 – 20mm mendapatkan nilai slump yang sama yaitu 10,5cm dan nilai slump diameter  maksimum  20mm,  dan  40mm  memiliki  nilai  slump sebesar  10  cm.  Nilai  berat  jenis  tertinggi  diperoleh  dari  agregat combine  5 – 10 – 20mm dengan  nilai 2461,80 kg/m3. Untuk  nilai resapan agregat dengan diameter maksimum 10mm memiliki nilai resapan  paling  kecil  dengan  nilai  4,1494%.  Nilai  kuat  tekan tertinggi  diperoleh  dari  agregat  combine  5 – 10 – 20mm memberikan nilai kuat tekan sebesar 34,96 Mpa.
Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Beton merupakan material komposit yang terdiri dari air, semen, agregat halus dan agregat kasar. Menurut (Sukirman, 2003) agregat merupakan butir-butir batu pecah, kerikil,  pasir, atau mineral lain, baik yang bersal dari alam atau bahan buatan yang berbentuk mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil atau frekmen-fregmen. Menurut (Nemas, 2014) partikel agregat dibedakan menjadi beberapa bentuk  yaitu bulat  (rounded),  lonjong  ( elongated ),  kubus  ( cubical ),  pipih  ( flaky ),  tak  beraturan (irregular), dan bersudut. Agregat yang mempunyai diameter gradasi butiran yang tidak  seragam  lebih  bagus  dibandingkan dengan diameter  yang  seragam. Hal  ini diakibatkan butiran yang lebih kecil mengisi rongga antara butiran yang lebih besar, sehingga pori-porinya jadi lebih sedikit dan beton mempunyai kemapatan yang besar. Susunan  untuk  butiran  gradasi  yang  baik  akan  dapat  menciptakan  kepadatan maksimum serta porositas minimum.
Menurut (Abdul Hakim, 2013) beton yang baik adalah beton yang mempunyai sifat- sifat yang  baik yaitu  beton memiliki  kuat tekan yang baik,  mudah pengerjaannya, berdurabilitas dan ekonomis yaitu penggunaan material yang tepat dan kuran yang sesuai. Dari sifat-sifat tersebut salah satu yang mempengaruhi adalah ukuran agregat kasar. Maksud dari ukuran agregat kasar ini  tidak  hanya mengacu pada diameter agregat  tapi  juga  dari  gradasi  agregat  tersebut.  Menurut  (Safrin  Zuraidah, Hardi Wiratno, 2007) pada prinsipnya dalam mendesain proporsi  beton  ialah bagaimana mengukur secara tepat gradasi kurva gabungan dari agregat halus dan kasar, serta
pemakaian semen dan air untuk menghasilkan beton yang mempunyai kuat tekan tertentu.
Umumnya dengan mencermati aspek yang mempengaruhi workability beton antara lain jumlah air pada beton, serta nilai slump. Butiran batu pecah yang tidak seragam bisa  mempengaruhi  kuat  tekan  yang  hendak  direncanakan. Beton  bisa  berperan sebagai beton yang utuh serta padat, apabila agregat yang butirannya kecil sebagai pengisi  celah  yang  terdapat  diantara  agregat  yang  butirannya  besar  sehingga kepadatan dari beton itu sendiri bisa maksimal. (Agus Purwati, Sholihin As’ad, 2014)

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan pekerjaan. Dimulai dari persiapan alat  dan  bahan,  pemeriksaan  bahan,  rencana  campuran  dilanjutkan  dengan pencetakan benda uji dan dilanjut dengan melakukan pengujian terhadap benda uji. Semua pekerjaan dilakukan menggunakan persyaratan atau standart yang berlaku, untuk  perencanaan  campuran  menggunakan  metode  DoE  dimana  metode  ini mengacu  pada SNI  03 – 2834 – 2000 Tentang tata cara campuran beton  normal. Langkah-langkah penelitian dilakukan seperti bagan alir berikut :
Gambar 2. Lanjutan Flow  Chart
Lokasi penelitian dilakukan di Pergudangan Tiara Jabon fll-7, Jabon, Tambak Sawah, Kec. Waru.
1. Material Yang Digunakan
• Semen Semen yang digunakan adalah semen portland tipe 1 tiga roda.
• Agregat Halus Agregat halus yang digunakan adalah pasir alam kabupaten lumajang
• Air Sumur Air sumur berasal dari lingkungan laboratorium Tiara Jabon fll-7, Jabon, Tambak Sawah,Kec. Waru.
• Agregat Kasar Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah ukuran diameter 5 – 10mm, 10 – 20mm,20 – 40mm

## 2. Jumlah benda uji silinder 15cm x 30cm
Tabel 1. Jumlah Benda Uji  yang akan Dibuat
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 Total 24 8 5 - 10 mm 10 - 20 mm 20 - 40 mm 5 - 10 - 20 mm 2 2 2 2 Komposisi Variasi Agregat Kuat Tekan (Buah) 7, 14, 28 Hari Resapan (Buah)
28 Hari
Banyaknya benda uji yang akan di uji
Benda  uji  yang  digunakan  berbentuk  silinder  ukuran  15cm  x  30cm  dengan perawatan perendaman benda uji kedaam bak curing dalam suhu area ruangan dilakukan waktu pengujian kuat tekan beton pada umur 7, 14, 28 hari.

## 3. Proporsi Campuran Benda Uji
Tabel 2. Proporsi  Campuran Benda Uji
Terdapat empat macam campuran beton dalam penelitian ini yang dibedakan dari ukuran agregat kasar dengan ukuran agregat 5 – 10mm, 10 – 20mm, combine agregat 5 – 10mm – 20mm, dan agregat 20 – 40mm. Jumlah total sampel sebanyak 32 benda uni seperti Tabel 1.
4. Pengujian Benda uji
a. Slump beton
Pengujian slump  test  beton  menggunakan acuan ASTM  C  143 standart test method  for  slump  hydraulic  cement  concret .  Pada  penelitian  ini  nilai  slump ditetapkan 100 mm – 120.
b. Berat volume Beton
Pengujian ini menggunakan acuan (Nasional et al., 2008)tentang cara uji berat isi dan kadar udara beton. Pengujian berat volume beton memiliki dua metode pemadatan, pemadatan dengan cara manual dan pemadatan menggunakan alat penggetar. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode pemadatan dengan cara  manual.  Berikut  langkah  pengujian  berat  volume  beton.  Untuk memperoleh nilai berat volume dapat menggunakan persamaan sebagi berikut:
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = B−A V …………………………………………….. 1 Keterangan:
A   : Berat silinder  (kg) B   : Berat Agregat + silinder (kg)
V   : Volume silinder (cm 2 )

## c. Proses Curring
Pada  proses  curing  ada  beberapa  metode  diantaranya metode  air,  curing metode penguapan, curing metode geotextile, curing menggunakan infra mera. Pada  penelitian  kali  ini  menggunakan curing  metodhe  air.  Dimana  proses curing dilakukan pada saat beton masuk kedalam fase pengerasan.

## d. Pengujian Resapan Air
Pengujian resapan beton  bertujuan untuk mengetahui kadar air pada beton. Berikut langkah untuk melakukan pengujian resapan beton. Nilai air resapan agregat dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:
𝐴𝑖𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑛  = A−B B 𝑋100%
………………………………………..…… 2 Keterangan: A   : berat Agregat Kasar SSD B : berat Agregat Kasar Setelah Oven 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total 24 8 5 - 10 mm 10 - 20 mm 20 - 40 mm 5 - 10 - 20 mm
2 2 2 2
Komposisi Variasi Agregat Kuat Tekan (Buah)
7, 14, 28 Hari
Resapan (Buah)
28 Hari Banyaknya benda uji yang akan di uji

## e. Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  menggunakan  acuan  (Indonesia  &  Nasional, 2011)tentang  uji  kuat  tekan  beton  menggunakan  benda  uji  silinder.  Pada penelitian ini kuat tekan beton dilakukan pada saat benda uji mencapai umur 7, 14, 28  hari.  Adapun faktor – faktor  yang  mempengaruhi kuat  tekan  beton diantaranya adalah:
1) Faktor air semen Faktor  air  semen  sangat penting  dalam pembuatan benda  uji.  Faktor  air semen adalah perbandingan air dengan semen. Apabila dalam perencanaan benda  uji  menggunakan air  terlalu  banyak visual  dari  beton  akan encer, sehingga  membuat  nialai  kuat  tekan  akan  menurun,  maka  dari  itu pertimbangan yang ideal untuk kebutuhan air dan semen dalam campuran beton sangat penting dilakukan.
2) Faktor agregat
Faktor  agregat terhadap kuat  tekan beton  seperti  gradasi ukuran agregat yang  akan berpengaruh terhadap kepadatan dan tingkat porositas  beton. Susunan butiran yang baik dapat menghasilkan kepadataan maksimum dan porositas yang minimum. Gradasi yang baik adalah gradasi menerus karena sifatnya  yang heterogen. Heterogen  adalah  butiran  yang  saling  mengisi rongga kosong sesuai dengan ukurannya. Menurut  (Hakas  Prayuda,  2018)kuat tekan  beton  merupakan  parameter utama  yang  harus  diketahui  dan  dapat  memberikan  gambaran  tentang hampir sifat – sifat mekanisnya yang lain dari beton. Semakin tinggi  kuat tekan yang dihasilkan, maka beton tersebut memiliki mutu beton yang baik. Faktor  yang  mempengaruhi  kekuatan  beton  adalah proporsi  campuran, pengadukan saat pembuatan, pemadatan dan perawatan beeton itu sendiri. Kuat tekan beton silinder  dapat dihitung dengan persamaan dari standart ASTM C39-86 sebagai berikut:
𝑓𝑐 ′ = 𝑃 𝐴 ……………………………………………... 3 Keterangan: Fc’ : Kuat tekan Silinder (Mpa)
P    : Beban tekan maksimum yang dituntukkan alat kuat tekan (N) A   : Luas bidang tekan (mm 2 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian slump beton dilakukan untuk mengetahui tingkat workabilitas pada beton yang akan digunakan. Berikut merupakan hasil dan analisa pengujian slump pada penelitian kali ini yang disajikan daalam bentuk tabel.

## 1. Hasil Pengujian Slump Beton
Tabel 3. Hasil Pengujian  Slump Beton
Agregat 5 – 10 mm Agregat 10 – 20 mm Agregat 20 – 40 mm Agregat 5 – 10  dan 10 – 20 mm (cm) (cm) (cm) (cm) Slump 1 10 10 10 10 Slump 2 11 10 11 10 Rata – Rata Slump 10,5 10 10,5 10
Percoba an

## Gradasi agregat kasar diameter 5
– 10mm, 10 – 20mm,  20 – 40mm, dan combine agregat kasar 5 – 10 – 20mm secara berturut – turut mendapatkan nilai sebesar 10,5cm, 10cm, 10,5cm, 10cm. Dalam hal ini nilai slump masuk kedalam persyaratan PBI  (1971) untuk penggunaan elemen  struktur pondasi  telapak tidak  bertulang, kaison dan kontruksi di bawah tanah.
Gambar 3. Hasil Uji  Slump Beton

## 2. Berat Jenis Beton
Pengujian berat volume beton dilakun dalam dua kondisi yaitu dalam kondisi segar dan kondisi kering. Berikut merupakan hasil pengujian berat volume beton yang akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Pengujian Berat Volume Beton Kondisi Segar
Perhitungan: Volume Wadah = π x r 2 x t = 3,14 x 0,075
2 x 0,3 = 0,005301
24,3
12,1 2301,45 24,6 12,1 2358,05 24,8 12,1 2395,77 24 12,1 2244,86 24,4 12,1 2320,32 24,3 12,1 2301,45 24,9 12,1 2414,64 24,8 12,1 2395,77 24,4 12,1 2320,32 24,6 12,1 2358,05 24,9 12,1 2414,64 24,2 12,1 2282,59 24,6 12,1 2358,05 24,9 12,1 2414,64 24,9 12,1 2414,64 24,6 12,1 2358,05 24,4 12,1 2320,32 24,8 12,1 2395,77 24,5 12,1 2339,18 24,8 12,1 2395,77 24,8 12,1 2395,77 24,6 12,1 2358,05 24,5 12,1 2339,18
24,9
12,1 2414,64 5 - 10 & 10 - 20 mm 20 - 40 mm Rata - Rata (kg/m ³ ) Ukuran Agregat Berat Wadah + Beton Segar(kg) Berat Wadah (kg) Berat Jenis(kg) 5 - 10 mm 10 - 20 mm 2320,316921 2364,333774 2376,910017 2373,765956
Contoh perhitungan berat volume beton ukuran agregat 5 – 10 mm
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 24,3−12,1 0,005301 = 2.301,45 kg/m 3
Gambar 4. Hasil Grafik Berat Volume Kondisi  Segar
Berdasarkan gambar grafik diatas, didapatkan nilai tertimggi  dari berat volume beton  kondisi  segar  ukuran agregat 5 – 10 &  10 – 20 mm  dengan nilai  sebesar 2.376,91 kg/m 3 .  Sedangkan nilai  terendah berat  volume  kondisi  segar  ukuran agregat 5 – 10 mm dengan nilai sebesar 2.320,32 kg/m 3 .
Gambar 5. Hasil Grafik Berat Volume Kondisi  Keing Umur 7 Hari
Berdasarkan gambar grafik di atas, didapat nilai berat volume tertinggi pada umur 7 hari ukuran agregat 5 – 10 dan 10 – 20 mm dengan nilai 2.452,37 kg/m 3 . Sedangkan nilai terendah berat volume beton umur 7 hari ukuran agregat 5 – 10 mm dengan nilai 2.395,77 kg/m 3 .
Berdasarkan gambar grafik diatas, didapat nilai berat volume tertinggi pada umur 14  hari  ukuran  agregat  5 – 10  dan  10 – 20  mm  dengan  nilai  2.442,94 kg/m 3 . Sedangkan nilai terendah berat volume beton umur 14 hari ukuran agregat 5 – 10 mm dengan nilai 2.405,21 kg/m 3 .
Gambar 7. Hasil Grafik Berat Volume Kondisi  Kering  Umur 28 Hari
Berdasarkan gambar grafik diatas, didapat nilai berat volume tertinggi pada umur 28  hari  ukuran  agregat  5 – 10  dan  10 – 20  mm  dengan  nilai  2.461,80 kg/m 3 . Sedangkan nilai terendah berat volume beton umur 28 hari ukuran agregat 5 – 10 mm dengan nilai 2.424,07 kg/m 3 .
Berdasarkan gambar grafik berat volume beton kondisi segar diatas menunjukkan agregat yang dicombinasi memiliki  nilai berat volume beton lebih  tinggi hal ini ditunjukkan dengan adanya meningkatnya grafik  dari hasil  pengujian. Hal ini dapat terjadi  menurut  Mulyono  (2005) Gradasi  menerus  adalah gradasi  yang semua  butirannya  ada  dan  terdistribusi  dengan  baik.  Gradasi  yang  setiap butirannya dapat mengisi rongga pada campuran beton sehingga kepadatan dari beton maksimal. Pada hasil pengujian yang dilakukan oleh  (safrin zuraidah  & Hardi Wiratno 2007) memiliki  kesamaan dengan penggunaan combine agregat mendapatkan  nilai  berat  volume  tertinggi  dibandingkan  dengan  campuran dengan gradasi butiran 5 – 10mm, 10 – 20mm, dan 20 – 40mm. Hal ini  terjadi karena ikatan antara agregat combine lebih utuh dan rapat karena agregat mampu mengisi celah kosong dengan baik.

## 3. Resapan Air
Tabel 5. Hasil Tabel Resapan Air
Berdasarkan tabel  dan  gambar  grafik  di  atas, nilai  resapaan beton  mengalami peningkatan, dimana nilai resapan beton pada fariasi ukuran diameter maksimum agregat 5 – 10mm,10 – 20mm, combine agregat diameter 5 – 10mm dan 10 – 20mm,
12,5 12,00 4,17 12,6 12,10 4,13 12,8 12,25 4,49 12,9 12,35 4,45 12,6 12,04 4,65 12,6 12,05 4,56 12,7 12,00 5,83 12,6 12,00 5,00 Rata - Rata (%) 4,1494 4,4716 4,6077 5,4167 10 - 20 mm 5 - 10 & 10 - 20 mm 20 - 40 mm ukuran agregat Berat Beton Basah (kg) berat beton kering (kg) Resapan (%) 5 - 10 mm
dan diameter maksimum agregat 40 mm mengalami peningkatan secara berturut turut sebesar 4,1494%, 4,4716%, 4,6077%, 5,4167%. Dimana nilai resapan tertinggi berada pada ukuran diameter  maksimum agregat 20 – 40mm dan nilai  resapan terendah berada pada ukuran diameter 5 – 10mm. Faktor yang mempengaruhi nilai resapan terletak pada nilai modulus kehalusan semakin tinggi modulus kehalusan maka  resapan  air  yang  terserap  akan  semakin  besar  semakin  hal  ini  dapat dibuktikan dengan kenaikan pada grafik resapan.
Gambar 8. Hasil Grafik Resapan Beton

## 4. Kuat Tekan Beton
Gambar 9. Hasil Grafik Rekapitulasi  Kuat Tekan
Berdasarkan gambar grafik di atas, nilai kuat tekan pada umur 7, 14, 28 hari agregat combine 5 – 10mm dan 10 – 20mm memiliki pengaruh terhadap peningkatan kuat tekan secara berturut – turut. Hal itu dikarenakan gradasi menerus dapat mengisi  rongga pada campuran beton sehingga kepadatan beton bisa terdistribusi dengan baik. Hal itu  terbukti  dari  grafik  rekapitulasi kuat tekan pada saat beton  umur 28 hari  dari combine agregat 5 – 10 dan 10 – 20mm memiliki nilai kuat tekan tertinggi dibanding dengan gradasi agregat menerus yang lain. Pada hasil pengujian yang dilakukan oleh (safrin  zuraidah  2007)  memiliki  kesamaan  dengan  penggunaan combine agregat mendapatkan nilai berat volume tertinggi  dibandingkan dengan campuran dengan gradasi butiran 5 – 10mm, 10 – 20mm, dan 20 – 40mm. Hal ini terjadi karena ikatan antara agregat combine lebih utuh dan rapat karena agregat mampu mengisi celah kosong dengan baik

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan.
2. Gradasi agregat kasar diameter 5 – 10mm, 10 – 20mm,  20 – 40mm, dan combine agregat kasar 5 – 10 – 20mm secara berturut – turut mendapatkan nilai sebesar 10,5cm, 10cm, 10,5cm, 10cm. Dalam hal ini nilai slump masuk kedalam persyaratan
untuk penggunaan elemen struktur pondasi telapak tidak bertulang, kaison dan kontruksi dibawah tanah
3. Gradasi agregat memiliki pengaruh terhadap pengujian berat volume beton dalam keadaan segar agregat kasar diameter 5 – 10mm, 10 – 20mm,   20 – 40mm, dan combine agregat kasar 5 – 10 dan 10 – 20mm secara berturut – turut mendapatkan nilai  sebesar  2320,32kg/m3, 2364,33kg/m3, 2376,91kg/m3, 2373,77kg/m3. Dari hasil  tersebut  menunjukkan  gradasi  agregat  kasar  campuran  5 – 10 – 20mm memiliki nilai berat volume tertinggi dibandingkan dengan diameter agregat yang lain dengan nilai 2376,91 kg/m3.
4. Gradasi  agregat  memiliki  pengaruh  terhadap  pengujian  resapan  air  beton didapatkan semakin tinggi nilai modulus kehalusan agregat maka semakin besar nilai  resapan  yang  diperoleh.  Resapan  air  yang  diperoleh  dari  agregat  kasar diameter 5 – 10mm, 10 – 20mm,  20 – 40mm, dan combine agregat kasar 5 – 10 – 20mm  secara  berturut – turut  mendapatkan  nilai  sebesar  4,1494%,  4,4716%, 4,6077%, 5,4167%. Dari hasil  tersebut  nilai  resapan  paling  kecil  diperoleh  dari campuran beton menggunakan diameter agregat 5 – 10mm dengan nilai resapan
4,1494%.
5. Pada pengujian kuat tekan beton umur 7 hari diperoleh dari agregat kasar diameter 5 – 10mm, 10 – 20mm,  20 – 40mm, dan combine agregat kasar 5 – 10 – 20mm secara berturut – turut mendapatkan nilai sebesar 20,285 Mpa, 24,74 Mpa, 28,85 Mpa, 27,99 Mpa. Untuk umur 14 hari 25,45 Mpa, 28,38 Mpa, 32,88 Mpa, 32,39 Mpa. Untuk umur 28 hari 32,05 Mpa, 33,13 Mpa, 34,96 Mpa, 34,25 Mpa. Dari hasil tersebut pemakaian gradasi agregat kasar campuran 5 – 10 -20mm memiliki  nilai kuat tekan tertinggi pada saat benda uji beton umur 28 hari dengan nilai kuat tekan 34,96 Mpa. Terdapat korelasi antara kuat tekan dan berat volume beton dengan ukuran diameter agregat 5 – 10 – 20mm dimana sama – sama memiliki hasil nilai tertinggi.

## Saran
Berikut saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.
1. Pada  penelitian  selanjutnya diharapkan melakukan  perancangan (Mix  Design) dengan teliti.  Hal  ini  dilakukan agar  mendapatkan susunan  campuran dengan proporsi yang baik.
2. Pada  penelitian  selanjutnya  diharapkan  memperhatikan  pengujian  combine gradasi  agregat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kekeliruan kebutuhan agregat yang akan di combine pada saat proses (Mix Design)
3.  Pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pemadatan beton segar pada cetakan menggunakan mesin vibrator. Hal ini dilakukan supaya pemadatan pada cetakan benda uji bisa maksimal sehingga mendapat kuat tekan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Purwati, Sholihin As’ad, S. (2014). Pengaruh Ukuran Butiran Agre gat Terhadap Kuat Tekan Dan Modulus Elastisitas Beton Kinerja Grade 80. 2, 2.
Amiruddin, Ibrahim, I. S. (2014). Pengaruh Perubahan Ukuran Maksimum Agregat Kasar  Terhadap  Jumlah  Semen  Untuk  Pembuatan Beton  Scc  Dengan  Bhan Tambah Sp430 Dan Rp260. 10, 2.
ASTM Internasional. (1997). ASTM C 29/C 29M - 97. Standart Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Agregate by Drying. United States: ASTM Internasional.
ASTM  Internasional.  (1997). ASTM  C  566  -  97.  Standart  Test  Method  for  Total Evaporable  Moisture  Conten  of  Agregat  by  Drying.  United  States:  ASTM Internasional.
ASTM Internasional. (2008). ASTM C 191 - 08. Standart Test Method for Timeof Setting of Hidraulic Cemen by Vicat Needle. United States: ASTM Internasional.
ASTM Internasional. (2001). ASTM C  127 -  01. Standart Test  Method  for  Density, elative  Density  (Specific  Gravity),  and  Absorption  of  Fine  Agregate. United States : ASTM Internasional.
ASTM Internasional. (2001). ASTM C  128 -  01. Standart Test  Method  for  Density, elative  Density  (Specific  Gravity),  and  Absorption  of  Fine  Agregate. United States : ASTM Internasional.
ASTM Internasional. (2001). ASTM C 136 -01. Standart Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Agregates. United States : ASTM Internasional
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2000).  SNI  03-2834-2000.  Tata  Cara  Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2002).  SNI  03-2847-2002.  Tata  Cara  Perhitungan Struktur Beton. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI  15-2049-2004. Semen  Portland.  Jakarta: Badan Standardisasi Nasional
Badan Standardisasi Nasional. (2008). SNI 1972 - 2008 Cara uji slump beton. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Badan Standardisai Nasional. (2011). SNI 1974 - 2011. Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Badan Standardisasi Nasional. (2008). SNI 11973 - 2008. Cara uji  berat isi,  volume produksi  campuran  dan  kadar  udara  beton.  Jakarta:  Badan  Standardisasi Nasional.
Hakas  Prayuda,  As'at  Pujianto.  (2018).  kuat  Tekan  Mutu  Tinggi  Menggunakan Komparasi Agregat Gamalama, Agregat Merapi Dan Agregat Kali Progo.
Helwiyah  Zain.  (2017).  Pengaruh  Variasi  Diameter  Maksimum  Agregat  Dalam Campuran Terhadap Kekuatan Tekan Beton.Vol 3, No.1.
I  Made Alit KaryawanSalain. (2009). Pengaruh jenis semen  dan jenis  agregat kasar terhadap kuat tekan beton. Vol.32 No.1, 63 – 71.
Nurlita Pertiwi. (2014). Pengaruh Gradasi Agregat Terhadap karakteristik Beton Segar. Volume 12, No.1.
Yahya Tomayahu. Analisa Agregat Terhadap Kuat Tekan Beton Pada Pembangunan Jalan Isimu-Paguyaman ( Pavement Rigid ). Volume 4, No.2, 139 – 146.
Safrin  Zuraidah,  Hardi  Wiratno.  (2007).  Pengaruh  Gradasi  Butiran  Batu  Pecah Terhadap Kuat Tekan Beton.